Technische und Handels-Botanik, , 293 



klärten, die Beimengung nicht sicher zu erkennen, ein Chemiker 

 entschied sich dahin, dass überhaupt gar keine fremden Fasern 

 beigemengt seien. Die mikroskopische und mikrochemische Unter- 

 suchung wies ganze Bündel von Bastfasern in der Seide nach, die 

 von Böhmeria nivea stammten; als Befund wird angegeben: 

 1. die fraglichen Bastfasern sind schneeweiss, glänzend, rigid, die 

 Seidenfäden gelblicher, biegsamer. 2. Die Bastfasern sind höchstens 

 18 cm lang, die Seidenfäden viel länger und nur unter Zerreissen 

 herauszuziehen. 3. Der Durchmesser der Bastfasern schwankt 

 zwischen 0.0061—0,0643 mm, der der Seidenfaden 0.0076— 0.02U 

 mm; nur nicht entschälte doppelte Seidenfäden (im Rohmaterial) 

 zeigen eine Dicke von 0.040 mm. 4. Die natürlichen Enden der 

 Bastfasern sind fein zugespitzt; bei den abgerissenen Fäden der 

 Seide erscheint das Ende scharf abgebrochen. 5. Die Bastfasern 

 haben ein Lumen, oft unmessbar klein, aber auch bis 0.055 mm 

 weit. Seide ist solid, homogen. 6. Die Wände der Bastfasern 

 sind hier und da knotig angeschwollen und zeigen in H.^ SO^ 

 deutliche Längsstreifen ; Seide zeigt nichts derartiges. 7. Im 

 polarisirten Lichte glänzen die Bastfasern in Farben in der Mitte 

 und am Rande. Die Polarisationsfarben der Seide sind matt und 

 in der Mitte nicht sichtbar. 



Ergebniss der chemischen Nachprüfung: 1. Die Bastfaser fängt 

 leicht Feuer. 2. Wird durch HNO3 nicht gelb gefärbt (die Seide 

 wohl). 3. Bleibt, mitMillon's Reagens erwärmt, weiss, die Seide 

 wird roth. 4. In Jod und Hg S 0^ wird die Bastfaser kupferroth, 

 violett, indigoblau und quillt auf. Seide wird goldgelb bis braun. 

 5. Kochen mit concentrirter Natronlauge greift die Bastfaser nicht 

 an. — Im Uebrigen wird nach 5. (Natronlauge) der Grad der 

 Verfälschung genauer bestimmt. 



II. Zur Nachweisung von Shoddy in Wolltuch- 

 fabrikaten. Das Kriegscommissariat eines Schweizer Kantons 

 machte eine namhafte Bestellung blauer Kaputtücher unter den 

 Bedingungen, dass das Tuch in der Wolle gefärbt, ^4 Ellen breit 

 sein und keine sogenannte Kunstwolle enthalten sollte. Nach ver- 

 schiedenen Klagen über die Güte des Tuches u. s. w. kam es 

 zum Processe, in welchem eine umfassende Expertise nothwendig 

 geworden. Es wurden erstens vegetabilische Beimengungen 

 gefunden, nachdem die Wollhaare durch Natronlauge entfernt 

 worden. Diese vegetabilischen Beimengungen waren hauptsächlich 

 Baumwolle, nicht zusammenhängende Bastfasern und dick- 

 liche, zweiseitig verzweigte, auch netzförmig anastomosirende Bündel 

 0.006—0.015 mm dicker und höchstens 0.20 — 0.65 mm langer Bast- 

 zellen; sie sind in den verschiedensten Tuchen und Wollgarnen 

 nachzuweisen, heissen Anglen, auch Kletten und stammen von 

 den Früchten diverser Medicagoarten. (Nun folgt die Be- 

 schreibung.) Die Verbreitung derselben geschieht durch die Schafe. 

 Es kommen vor: 



Medicago apiculata: Deutschland, Frankreich, Belgien, England, Italien, 

 Kroatien, Dalmatien; — Medicago denticulata: Thüringen, Rheingegenden, 



